247 



- Aus dem bisher Angeführten kann man eben nur die Ver- 

 muthung aussprechen, dass das Mineral dem zwei- und ein- 

 gliedrigen Krystallisations-Systeme anzugehören scheint. 



Das specifische Gewicht wurde in drei Beobachtungen 

 m 3,692, = 3,721 und = 3,730 gefunden; Härte = 4 der 

 Skala von Mohs. 



Das Pulver ist blass strohgelb; beim Zerreiben bemerkt 

 man hin und wieder Körnchen , welche ein grünliches Pulver 

 geben; an mikroskopischen Schliffen sind kleine Nester grüner 

 Kryställchen auf der Grenze der Fäden zu erkennen, aber so 

 sparsam, dass sie höchstens 1 pCt. der Masse ausmachen; diese 

 Partikelchen sind es offenbar, welche die sporadische grünliche 

 Farbe des Pulvers bedingen. 



Im Kölbchen erhitzt giebt das Mineral etwas auf Fluss- 

 säure reagirendes Wasser und wird dabei dunkelbraun und 

 halbmetallisch glänzend. In Pulverform erhitzt nimmt dasselbe 

 schon bei gelinder Hitze eine bräunliche Färbung an. Für sich 

 schmilzt das Mineral sehr leicht, so dass man davon Kugeln 

 an Platindraht anschmelzen kann, wobei die Spitze der Löthrohr- 

 flamme stark durch entweichende Phosphorsäure blaugrün gefärbt 

 wird; von Lithion- oder Natron-Färbung ist keine Spur dabei zu 

 bemerken ; die geschmolzene Kugel ist schwarz, halbmetallglän- 

 zend und mit kleinen Warzen besetzt. Im Boraxglase löst 

 sich die Probe sehr leicht mit Eisenfärbung auf, welche durch 

 längere Einwirkung der Oxydationsflamme tief blutroth wird; 

 in der Reductionsflamme wird die Perle auf Kohle durch Zinn 

 vitriolgrün. 



Mit Phosphorsalz behandelt erscheinen in der Oxydations- 

 flamme die schon genannten Eisenmangan-Reactionen ; in der 

 Reductionsflamme und bei Behandlung mit Zinn auf Kohle 

 wird die Perle farblos. In eine mit Kupfer übersättigte Borax- 

 perle gebracht, erscheint keine Chlor-Reaction. Mit Soda auf 

 Kohle behandelt erhält man eine röthlichschwarze Schlacke, 

 während die Soda unter Brausen mit der ausgeschiedenen Phos- 

 phorsäure sich verbindet und zum Theil in die Kohle geht; die 

 Schlacke und vollgesogene Kohle geben auf Silber befeuchtet 

 keinen Heparfleck; mit Soda und Salpeter auf Platinblech er- 

 scheint intensive Mangan-Reaction. Mit saurem schwefelsaurem 

 Kali im Kölbchen geschmolzen erhält man sehr deutliche Fluor- 

 Reaction auf Fernambuckpapier; das Glas ist etwas an der 



17* 



